デュフナープライマー＃30-AL

Eホワイト（カイナータイプ：高温焼付）（超耐候性二層分離形ふっ素樹脂タイプ）10高耐候グレード ポリエステル粉体塗料（熱硬化形ポリエステルウレタン樹脂）V-PET＃4500SWAL-1-1Sデュフナープライマー＃30-AL Eホワイト

25年AL-1-1Mデュフナープライマー＃30-AL Eホワイト

25年AL-2-2S

25年AL-2-2M

25年AL-3-2SMAL-4-0SMAL-4-2SMAL-6-2SMAL-7-3S

15〜20

25年AL-7-3M

15〜2025年25年AL-7-5SAL-8-4SM

15〜20AL-9-0SMパウダーフロンSELAソリッド／メタリック仕様ふっ素／ポリエステル複合粉体（超耐候性二層分離形ふっ素樹脂タイプ）AL-10-0SMV-PET＃4500SWソリッド／メタリック仕様高耐候グレード ポリエステル粉体3〜有（熱硬化形ポリエステルウレタン樹脂）25年各色

1Coat1Bake−V-PET＃4500SW1.上記仕様と期待耐用年数は、素材がアルミニウムで素地調整は、化成皮膜処理の代表例です。アルミニウムの表面処理が陽極酸化皮膜処理の場合は塗装仕様が異なる場合がありますので、弊社までお問い合わせ下さい。また、素材が亜鉛めっき鋼板の場合の仕様は３３〜３８ページ、ステンレス鋼板の場合の仕様は３９〜４０ページをご参照下さい。
2.上記仕様以外の塗装仕様もご用意しておりますので弊社までご相談下さい。
3.低汚染タイプのふっ素樹脂系塗料（Ｖフロン＃2000ＦＣ、Ｖフロン＃200クリーン）の塗装仕様については弊社までお問い合わせ下さい。
4.期待耐用年数は、色相・光沢変化、エロージョン（チョーキング・摩耗）などにより、塗り替え作業が必要となるまでの年数を表します。5.仕様Ｎｏ．のＡＬはアルミニウム、Ｚｎは亜鉛めっき鋼板、Ｓｕはステンレス鋼板用塗装システムを示します。番号は、上塗りの樹脂系と仕様の種類を示します。
6.AL-9-0SMのパウダーフロンSELAについては、ソリッドは3分つや〜つや有までつや調整は可能ですが、メタリック仕様に関しては3分つやのみとなります。

−−60180℃（標準膜厚） 20分−−−−55555554

12年●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。デュフナー＃30プライマーシンナーで希釈し、デュフナープライマー＃30-AL Eホワイトエアスプレーまたは静電塗装機で塗装する。

デュフナープライマー＃30-AL Eホワイトエアスプレーまたは静電塗装機で塗装する。

デュフナー＃30プライマーシンナーで希釈し、30回ソリッド：2H以上メタリック：H以上●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

30回ソリッド：2H以上メタリック：H以上●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

30回●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

30回●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

30回●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。AL-7-3SAL-7-3M

15〜20

15〜20Vフロンシンナーにて5〜30％希釈し、十分撹拌後、Vフロンシンナーにて5〜30％希釈し、十分撹拌後、Vフロンシンナーにて5〜30％希釈し、十分撹拌後、Vフロンシンナーにて5〜30％希釈し、十分撹拌後、10Vフロンシンナーにて5〜30％希釈し、十分撹拌後、●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。AL-7-5SVフロンシンナーにて5〜30％希釈し、十分撹拌後、Vフロンシンナーにて5〜30％希釈し、十分撹拌後、15表面処理管理に作成する試験片を使用し、焼付塗装後1mm（2mm）間隔で縦横11本（6本）の素地に達する線を引き、セロテープを圧着し引き剥がす。（または、現物の裏面の一部分に塗装した塗膜で行う）●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。AL-8-4SM主剤70部、硬化剤 3 0部の割合で混合し、約 3 0分（20℃）熟成する。その後エポニックスシンナーBにて希釈し、エアスプレーまたは静電塗装機で塗装する。

●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

15〜20（超耐候性二層分離形ふっ素樹脂タイプ）AL-9 AL-10粉体塗料では、国内初の「エコリーフ環境ラベル」認定取得。

AL-9-0SMソリッド・メタリックカラー・色相がN8.5以上の淡彩系の場合は、上塗り指定色の膜厚を60以上にして下さい。

30回AL-10 V-PET＃4500SW高耐候グレード ポリエステル粉体塗料（熱硬化形ポリエステルウレタン樹脂）H以上高耐候性・耐薬品性機能を有しております。

塗装仕様 AL-10-0SM ソリッド・メタリックカラーV-PET＃4500SW指定色粉体塗装静電ガンで塗装する。

焼付180℃×20分（素材温度）標準膜厚：60＊物性確保のために、最低膜厚48 以上は必要。
＊メタリック仕様については弊社までご相談下さい。

・焼付条件は、被塗物の形状・大きさによって多少の変動があります。
・焼付温度は、被塗物表面の温度で管理して下さい。
●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。V-PET＃1340QD
CWホワイト45678

910粉体塗装静電ガンで塗装する。

170℃×20分（素材温度）567891011●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

60〜70Zn-3-5SMZn-4-5SM●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。Zn-8-4S主剤70部、硬化剤30部の割合で混合し、約30分（20℃）熟成する。その後エポニックスシンナーBにて希釈し、エアスプレーまたは静電塗装機で塗装する。

●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

Vフロンシンナーにて5〜30％希釈し、十分撹拌後、Vフロンシンナーにて5〜30％希釈し、十分撹拌後、●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。Su-7 Vフロン＃200表面処理は脱脂を十分に行った上で、ステンレス用の化成皮膜処理を行います。

常温乾燥形二液性ふっ素樹脂塗料塗装仕様 Su-7-5S表面処理の仕様及び管理は、処理剤メーカーの仕様及び管理基準に従って下さい。
脱脂ー化成皮膜処理（ステンレス用）

30〜40脱脂ー化成皮膜処理（ステンレス用）Vフロンシンナーにて5〜30％希釈し、十分撹拌後、Vフロンシンナーにて5〜30％希釈し、十分撹拌後、9脱脂ー化成皮膜処理（ステンレス用）・強制乾燥条件は、被塗物の形状・大きさによって多少の変動があります。
・強制乾燥の温度は、被塗物表面の温度で管理して下さい。

注意事項はZn-2-5Sに準じて下さい。

●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。Vフロン＃200上塗（指定色）主剤90部、硬化剤10部の割合で混合し、Vフロンシンナーで0〜10％希釈し、損傷部を刷毛または筆などで補修塗りする。

Vフロン＃200上塗（指定色）主剤90部、硬化剤10部の割合で混合し、Vフロンシンナーで10〜20％希釈し、スプレー塗装する。

Vフロン＃200上塗（指定色）主剤90部、硬化剤10部の割合で混合し、Vフロンシンナーで10〜20％希釈し、スプレー塗装する。

主剤90部、硬化剤10部の割合で混合し、Vフロンシンナーで0〜10％希釈し、損傷部を刷毛または筆などで補修塗りする。

Vクロマ＃100CW／デュラクロンCW／VトップCW／V-PET＃4500SWVフロン＃200上塗（指定色）主剤90部、硬化剤10部の割合で混合し、Vフロンシンナーで10〜20％希釈し、スプレー塗装する。

Vフロン＃200上塗（指定色）主剤90部、硬化剤10部の割合で混合し、Vフロンシンナーで10〜20％希釈し、スプレー塗装する。

●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

主剤70部、硬化剤30部の割合で混合し、約10分（20℃）
熟成する。その後、エポニックスシンナーBにて10〜15％希釈し、損傷部に刷毛またはスプレーで補修塗りする。
12時間以上●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。何年か経過した塗装建材に部分的な腐食が生じたり、チョーキングが目立つようになってきた場合、又、色を変更して外観を新しくしたい場合などには、旧塗装が活膜として役立っているうちに塗り替えることが、建築物の寿命の点でも、塗り替えの費用の点でも得策です。

主剤90部、硬化剤10部の割合で混合し、Vフロンシンナーで希釈し、エアスプレーまたは刷毛で塗装する。

15〜30％用具および洗剤など●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。エポニックスシンナーBにて全面を拭く。特にアクリルラッカー・ビニル系塗料などで補修塗装されている部分は補修塗料をすべて拭き取る。
エポニックスシンナーBを清浄なウエスに含ませ、研ぎかす・油分・汚れなどを除くために全面を拭く。

主剤70部、硬化剤30部の割合で混合し、約30分（20℃）熟成する。
その後エポニックスシンナーBで希釈し、エアスプレーまたは刷毛で塗装する。

●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。2015 ホギメディカル筑波工場JR仙台駅改修工事デュラクロンCW住友不動産麻布十番ビル

デュフナー♯100SVフロン♯2000岡山赤十字病院新館

デュフナー♯100S大手町フィナンシャルシティグランキューブ

デュフナー♯100L豊洲市場 水産棟

デュフナー♯100SVフロン♯2000つくばシティア トワビル

Vハード♯500岩国飛行場(H26)新庁舎武蔵野の森スタジアムメインスタンド棟

Vフロン♯2000デュラクロンCWパウダーフロンCW
デュフナー♯100S目黒セントラルスクエアパウダーフロンSELAGINZA SIX

デュフナー♯100L龍宮城スパホテル三日月新館デュラクロンCW2016 神奈川県庁舎キヤノン川崎事業所 高層棟

Vフロン♯2000FC

Vフロン♯2000日本橋高島屋三井ビルディング

デュフナー♯100SVフロン♯2000

中之島ビル

デュフナー♯100S大手町プレイス

デュフナー♯100L
デュフナー♯100S豊洲市場 青果棟

Vフロン♯2000新発田市新市庁舎

デュフナー♯100S三菱ＵＦＪ銀行大阪ビル本館

デュフナーVフロン♯2000東急電鉄 田園調布駅

Vハード♯500

飯塚市庁舎

Vクロマ♯100CW島根銀行本店

デュフナー♯100S

Apple

YIC

デュフナー♯100SVフロン♯2000さっぽろ創世スクエア

デュフナー♯100Lエイベックス本社

デュフナー♯100SVフロン♯2000渋谷ストリーム

デュフナー♯100Lシミズものつくり研修センターパウダーフロンSELAVフロン♯2000msb Tamachi（ムスブ田町）

デュフナー♯100L2017 福岡高地簡易裁判所

デュフナー♯100SCOREDO室町テラス

デュフナー♯100Lファナック壬生工場

Vフロン♯2000武田グローバル本社ビル

デュフナー♯100S神宮前タワー

デュフナー♯100L渋谷スクランブルスクエア

デュフナー♯100Lシャネル銀座

Vフロン♯2000赤坂インターシティーAIR

デュフナー♯100S那覇空港改修工事

Vフロン♯2000虎ノ門トラストシティーワールドゲート

デュフナー♯100L石川県立中央病院

Vフロン♯2000品川ハートビュータワー

デュフナー♯100L2017 文京GARDEN GATE TOWER藤久ビル東５号館

デュフナー♯100L2019 神奈川大学みなとみらいキャンパス

Vフロン♯2000真澄寺横浜別院パウダーフロンSELA
V-PET♯4000W

デュフナー♯100LVフロン♯20002021 九州新幹線長崎駅Vフロン#2000北陸新幹線福井駅Vフロン#2000

デュフナー♯100S2020 岐阜市新庁舎

デュフナー♯100Lアクアティクスセンター

デュフナー♯100LVフロン♯2000Vクロマ♯100CW常磐橋タワー

デュフナー♯100LVフロン♯2000東京区政会館別館Vフロン#2000オークラ プレステージタワー

デュフナー♯100L京阪神虎ノ門ビル

デュフナー♯100S

京都競馬場Vフロン#2000資生堂グローバルイノベーションセンター
虎ノ門ヒルズレジデンシャルタワー

デュフナー♯100S新宿住友ビル改修Vフロン#2000虎ノ門ヒルズステーションタワーパウダーフロンSELA

デュフナー♯100LVフロン♯2000JR上野駅公園口

デュフナー♯100SVハード♯500

岡山県庁舎

デュフナー♯100Sミュージアムタワー京橋

Vフロン♯2000明産霞が関ビルVフロン#2000福岡大名ガーデンシティー

デュフナー♯100L横浜市新庁舎パウダーフロンSELA

2021 虎ノ門ヒルズレジデンシャルタワードコモ代々木第二ビルVフロン#2000パウダーフロンSELA
デュフナー♯100S芝浦工大豊洲

Vフロン♯2000FCVフロン♯2000
デュフナー♯100SVフロン♯2000文化庁行政棟Vフロン#2000田端スカイハイツ改修工事パウダーフロンSELA横浜コネクトスクエア

デュフナー♯100L日立建機エンジニアリング棟Vフロン#2000東京虎ノ門グローバルスクエア

デュフナー♯100LVフロン♯200NHK富山放送会館

Vフロン♯2000FCVフロン♯2000麻布台ヒルズ

デュフナー♯100SVフロン♯2000新国立競技場

デュフナー♯100SLG横浜イノベーションセンター

デュフナー♯100LHareza Tower

デュフナー♯100L高尾みころも霊堂Vフロン#2000

大手町ビル

Vフロン♯2000東京ミッドタウン八重洲

デュフナー♯100S

馬事公苑

Vフロン♯2000難波中2丁目計画

デュフナー♯100S丸の内テラス

デュフナー♯100Lツナガリエ石橋パウダーフロンSELA2018 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー2019 LIXIL WINGビル

東京営業所 ☎03-5710-4501
札幌営業所 ☎011-822-1661
仙台営業所 ☎022-236-1020
北関東営業所 ☎0480-26-5111
新潟営業所 ☎025-244-7890
千葉営業所 ☎043-225-1721
神奈川営業所 ☎042-786-1831
静岡営業所 ☎054-254-5341〠144-0052〠003-0012〠983-0034〠346-0003〠950-0912〠260-0015〠252-0233〠420-0857東京都大田区蒲田5-13-23（TOKYU REIT 蒲田ビル）札幌市白石区中央二条1-5-1仙台市宮城野区扇町5-6-20埼玉県久喜市久喜中央１丁目5-18（辻屋ビル）新潟市中央区南笹口1-1-54（日生南笹口ビル）千葉市中央区富士見2-7-5（富士見ハイネスビル）神奈川県相模原市中央区鹿沼台1-7-7（トラスト・テック相模原ビル）静岡市葵区御幸町8（静岡三菱ビル）塗料相談室 フリーコール 0120-98-1716 https://www.dnt.co.jp/
いーないろ2022 田町タワー大阪営業所 ☎06-6266-3116名古屋営業所 ☎052-332-1701
富山営業所 ☎076-444-5260
京滋営業所 ☎075-595-7761
姫路出張所 ☎079-226-5727
岡山営業所 ☎086-214-1852広島営業所 ☎082-286-2811
高松営業所 ☎087-869-2585福岡営業所 ☎092-938-8222長崎営業所 ☎095-824-3457〠542-0081〠460-0022〠930-0005〠607-8085〠670-0965〠700-0034〠732-0802〠761-8075〠811-2317〠850-0033パウダーフロンSELA大阪市中央区南船場1-18-11（SRビル長堀）名古屋市中区金山1-12-14（金山総合ビル）富山市新桜町6-15（Toyama Sakuraビル)京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1（ECS京都山科ビル）兵庫県姫路市東延末1-1（姫路NKビル）岡山市北区高柳東町10-30広島市南区大州3-4-1高松市多肥下町1511-1（サンフラワー通り東ビルⅠ）福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5長崎市万才町3-4（長崎ビル）E-8051.23.8 24